1 

 l8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



cuivre et, après i5 minutes de chauffe, nous avons obtenu un alliage 

 à 3,62 d'argent et à 95,22 de cuivre. 



Alliage d'argent et d'étain. — Dans une Note précédente MM. Moissan 

 et O'Farrelley ont établi que le point d'ébuUition de l'étain est plus élevé 

 que celui du cuivre. Il était intéressant de chercher s'il existe une diffé- 

 rence notable entre le point d'ébuUition de l'étain et celui de l'argent. 

 Nous sommes partis d'un alliage initial qui contenait 86,98 d'argent et 

 64,04 d'étain. Cet alliage a été chauffé dans les mêmes conditions que 

 celui d'argent et de cuivre et la volatilisation a commencé 10 secondes 

 après la fusion. Les durées de chauffe ont été de 2, de 6 et de 10 minutes. 

 Dans l'expérience la plus longue, celle de 10 minutes, la composition du 

 résidu non distillé était de : argent 2,93; étain 93,63. Dans ces expé- 

 riences, l'argent, de même que le cuivre, possède une température d'ébul- 

 lition moins élevée que celle de l'étain: 



Alliage d'argent et de plomb. — La rapidité de la distillation du plomb 

 dans les conditions où nous nous étions placés était telle que nous avons 

 dû diminuer considérablement le temps de chauffe. Les trois expériences 

 que nous mentionnons ont été faites avec un alHage initial renfermant 

 46,24 d'argent et 62,95 de plomb; elles n'ont duré que i, 2 et 2 minutes 

 et demie. Dans la dernière expérience, la quantité d'argent restant dans 

 le culot était de 93,81 pour joo; par conséquent non seulement le plomb 

 distille beaucoup plus vite que l'argent, mais encore l'alliage argent et 

 plomb distille plus rapidement que l'aUiage argent et cuivre. 



Composition. 



Alliage initial. Alliage final. 



Afe' A g A g 



pour 100. pour 100. pour 100. 



46,24 52,95 60,75 



» » 83, 06 



n » 96 , 8 I 



